auf die Modificationsänderung des Boracits. 



109 



man auch keine plötzliche Verstärkung bei der Modifications- 

 änderung. 



Es war mir nun weiter von Interesse zu wissen, ob das 

 dem Magnesiumborat isomorph beigemengte Eisenborat einen 

 Einfluss auf das Verhalten des Boracits im polarisirten Lichte 

 ausübt, und habe ich zu dem Zwecke grüne Boracite von den 

 Solvaywerken bei Bernburg untersucht. Die Krystalle sind 

 rundum entwickelt und von würfeliger Gestalt. Häufig wurden 

 untergeordnete Rhombendodekaeder- und Tetraederflächen 

 beobachtet. 



Es zeigte sich zunächst, dass die Umschlagstemperatur 

 des Boracits durch den Eisengehalt der Krystalle 

 stark beeinflusst und zwar um etwa 20° C. erhöht wird. 



Während, wie bekannt, der farblose Boracit bei 265° C. 

 sein System wechselt, trat eine entsprechende Änderung bei 

 den von mir untersuchten eisenhaltigen Krystallen erst bei 

 etwa 285° ein. Um sicher zu gehen, wurden gelegentlich 

 vier Schliffe zugleich erwärmt, zwei von klaren Krystallen 

 von Westeregeln, zwei von grünlichen Bernburgern. Die 

 klaren verhielten sich, wie die grünlichen, unter sich gleich, 

 und war der ja auch sehr beträchtliche Temperaturunterschied 

 der Umlagerungen sicher zu erkennen. 



Weiterhin ist zu vermerken, dass im Gegensatz zu dem 

 Verhalten der klaren Krystalle, bei denen der Umschlag be- 

 kanntermaassen sehr scharf einsetzt, so dass zwischen ge- 

 kreuzten Nicols die hellstrahlenden Polarisationsfarben wie 

 hinter einem schnell vorgezogenen schwarzen Vorhange ver- 

 borgen werden, die Umänderung bei den grünen Krystallen 

 unschärfer verläuft, so dass eine genaue, für die ganze Platte 

 giltige Temperatur des Umschlags nicht angegeben werden 

 kann. 



Überdies werden die Schliffe des eisenhaltigen 

 Boracits auch bei Temperaturen über 285° (es wurde 

 bis 400° erhitzt) nicht vollständig isotrop. Die Doppel- 

 brechung wird bei etwa 285° zwar sehr stark herunter- 

 gedrückt, so dass im Gegensatz zu den früheren strahlenden 

 blauen, rothen u. s. w. Polarisationstönen nur graue, auch 

 wohl graugelbe Interferenzfarben erscheinen, aber stets er- 

 kennt man, bei recht dünnen Platten nötigenfalls mit Hilfe 



